HUIS UTILES DE LA GUYANE FRANÇAISE 29 



Française; Préfontaine). Lana (Aiken), Bois Je fer (FenilleV 

 Nandipé, Nandipé guazu (Brésil ; Endlicher). Genipapeiro 

 (Br. ; Silva). Genipo (Guyane; Bassières). Nandipa, Genipa- 

 paba (Br. ; Rodriguès). Genipapo-da-matta ou roxo (Bahia) ; 

 Hagna, Jagna (Argentine) ; Janipha, Junipa, Genipayer (An- 

 tilles; Urban). Xag-na (Caraïbes, Antilles; Descourtilz). Tapoe- 

 riba ^Surinam ; Pulle). Le Janipaba de Pison (Barrère). 



Ce n'est pas le Lanabally (v. partie II), ni le Pau Genipa- 

 rana (v. 2330 B;. 



L'échantillon n'est pas déterminé, mais je le crois bien de 

 cette espèce. 



Caractères généraux. — Bois plutôt dur, lourd, de couleur 

 rougeàtre ou blanc grisâtre. Blanc, d'après Rodriguès ; gris 

 perle, d'après Fenille ; jaune clair, d'après Pereira ; gris jau- 

 nâtre et ayant quelques rapports avec le -Hêtre, d'après la 

 Comm. de Brest. Le Catalogue des Bois de la République 

 Argentine le décrit comme violet foncé. Toutes ces couleurs 

 ne concordent guère. Surface mate; grain fin et droit. La 

 nuance de la coupe transversale est légèrement plus foncée 

 que celle des autres sections. 



Caractères physiques . — Densité, de 0,670 à 0,850 i Pe- 

 reira) ; dureté, celle du Teck. Sans odeur ni saveur. Solutions 

 incolores . 



Commissions de Brest. Essais sur des échantillons con- 

 servés de la même manière que ceux de Dumonteil, quoique 

 je ne trouve pas le Genipa dans sa liste. Conservé à couvert : 

 force, de 610 à 860, ou de 1,12 à 1,13 si le Chêne égale 1 ; 

 élasticité, de 25 à 40. Conservé à découvert ; force, de 780 à 

 860, ou 1,06 si le Chêne égale 1 ; élasl.. de 35* à o0. Un autre 

 échantillon ; force, de 720 à 810, ou 1,11 si le Chêne égale I : 

 élast.j de 20 a 30. Extrêmement élastique; la déchirure des 

 fibres est assez longue. Les cahiions se cassenl après un loi 

 avertissement. Sa flexibilité est très élevée. 



,Je liens ;i l'aiif remarquer encore ici que les pitres con- 

 servées ;i découverl donnent le meilleur résultat. 



Caractères de Vécorce. — De couleur gris foncé; de i 

 6 mm. d'épaisseur, d'après le Catalogue de la Rép. Argen- 



